溶解・鋳造凝固の基礎
ものづくり基礎講座（第46回技術セミナー）『金属の魅力をみなおそう第二弾 プロセス技術編第六回』

東北大学金属材料研究所
正橋直哉
masahasi@imr.tohoku.ac.jp
2016. March. 24 14:05~14:35

クリエイション・コア東大阪 南館3階 技術交流室A

身の回りの鋳造品

バルブ

シリンダーブロック

ガウディの門扉

プロペラ『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

インペラー

マンホール

鉄モニュメント

美術品

テーブルとイス

南部鉄器

街路灯

ホイール

鋳造貨幣

風鈴

溶解・鋳造凝固『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

溶解は、気体・液体・固体の物質が他の液体や固体の物質（溶媒）に混合して均一な相を形成する現象を称し、物質が液体に溶けて溶液を生成することを示す。

鋳造は、材料（鉄・アルミ・銅等の金属）を融点より高温で熱して液体にした後、型に流し込み、冷やして目的の形状に固める加工方法。鋳造に使用する型を鋳型と称し、鋳造でできた製品を鋳物と称する。英語で casting は、鋳造と鋳物の双方をさす。

凝固は、物質が液体から固体に変る現象で固化とも称する。一定の圧力のもとで液体を冷却すると、凝固が進行している間は一定の温度が保たれ、この温度は物質固有で、凝固点または氷点と称し、融点と一致する。

http://web.tuat.ac.jp/~yamanaka/
research.html

最近の鋳造業界の動向『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

国内の鋳造産業の動向

世界の鋳造産業の動向
50000

4000

2000

1000

30000

20000

10000

メキシコ

フランス

イタリア

韓国

ブラジル

ロシア

鋳鉄 精密
銅ｱﾙﾐ
ﾀﾞｲｶｽﾄ
管 鋳造品 銅合金 鋳物

ドイツ

可鍛鋳鉄

日本

鋳鋼インド

銑鉄鋳物

米国

00中国

生産量 / 千トン

3000

2012
2013

40000

生産量 / 千トン

2012
2013
2014

①銑鉄鋳物は前年比横ばい①2013年の世界鋳物生産量は、1億300万②鋳鋼は同5.5%減と3年連続減少

ton、対前年比3.4%増と4 年連続増加③精密鋳造品は同4.7%増で3年連続増加②中国は4.7%増で4年連続5%以下の伸び④銅・銅合金鋳物は同5.5%増で 3年ぶり増加③米国はリーマンショック後3年連続増加⑤アルミ鋳物は同1.0%増で 2年ぶりに増加④日本は同 3.6%増

溶解凝固鋳造の重要性『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

欠陥の問題

組成の問題
150

Af

Temperature / ℃

100Ms

500-50低弾性率-1003.84.04.24.4

超弾性4.6

4.85.0Sn / at.%http://www.tac-casting.com/contents/casting/poreless/

溶融Alの凝固冷却時に体積収縮により押湯TiNb合金にSnを添加することにより変態点に引け巣が、その下方からブロック中央には低下し、低弾性は4.6% Sn、超弾性は4.8%かけて水素発生に伴う欠陥が観察できる

Sn近傍が期待できる

5.2

たたら鉄

『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

ケラ（和鋼博物館）

炉温は1200~1300℃だが不均一のため、炭素の多い銑鉄と少ない鋼からなるケラとなる。
ケラは砕いて銑鉄と鋼に分ける。地表が乾燥すると地下水が地表が上昇して炉温を低下させるため、炉の下に排水溝を設け、小舟と称する予備燃焼室を設けた。玉鋼は炭素量1~1.5%左下鉄は約0.7%、包丁鉄は0.1~0.3%の炭素量で、いずれも展延性に優れる。

①玉鋼：1級は炭素量1.0~1.5%、2級は0.5~1.2%②銑（ずく）：炭素量2.1%以上③歩鉧（ぶけら）：鋼･半還元鉄･ノロ（鉄滓）が混在④大割下：炭素0.2~1.0%の鋼と半還元鉄やノロが混在

金属製品ができるまで鉄鉱石

溶けた鉄を連続鋳造する『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

鉄鉱石をコークスで溶かす（高炉）連続鋳造材を圧延する

炭素を取り除く（転炉）

圧延を加工する

製銑：鉄鉱石を還元する石灰石（CaCO3） 鉄鉱石（Fe2O3）『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

コークス

1C  O2  CO
2Fe2O3  3CO  2 Fe  3CO2
銑鉄１ﾄﾝ作るには鉄鉱石１.６ﾄﾝ
コークス０.４ﾄﾝ
石灰石０.１ﾄﾝが必要

銑鉄＝炭素が多く脆くて加工ができない
ブラジルの鉄鋼石はシリカやアルミナが少なく、オーストラリア鉄鉱石は多い。

石灰石を添加し軽量低粘性のスラグにする。
鉄鉱石が還元されてＣＯ２が発生す
ると、２２００度まで昇温する

CaCO3  SiO2  CaSiO3  CO2
高炉セメント・道路路盤材、舗装材・建築用断熱材・イネ育成用ケイ酸肥料

『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』
製鋼：加工できる鉄にする 2016 March
24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

酸素を吹き込む
銑鉄を入れる

1Fe  O2  FeO
2C  FeO  Fe  CO
二次精錬により鋼（炭素が１.７％未満）とし、加工性を付与する

３００ﾄﾝの炉の中に銑鉄とスクラップを入れて、不要な炭素を酸化除去

1Fe  O2  FeO
2C  FeO  Fe  CO

不純物濃度1C  O2  CO2355P  O 2  FeO  PO43  Fe222Si  O2  SiO21Mn  O2  MnO
2

発熱反応（熱源）

転炉の中の温度をCの燃焼熱で高める
時間

連続鋳造：分塊鋳造する『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

底の開いた長い鋳型で溶融金属を凝固し、底部から連続的に引出して切断する鋳造法
取鍋

溶鋼

タンデッシュ
鋳型（モールド）
ガス切断機

ロングノズルタンデッシュ
300mm
以上

130mm 130mm
以上
以下

浸漬ノズル
凝固殻

スラブ

ブルーム

ビレット

分塊鋳造の形状電磁撹拌
鋳型（モールド）

熱いうちに熱間圧延工程に送られるが、厳しい用途に使用される鋼は、表面・内部欠陥の検査のため、冷却後に圧延工程に送られる

高周波溶解『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉①②③④

金属に交流電流を流すと周囲に磁力線が発生し、金属中に渦電流が流れジュール熱が発生するため、自己発熱する（誘導加熱）。発生エネルギーは金属の半径に比例して高さに反比例し、周波数の2乗に比例する。表面ほど電流量が高い。

小型地金でも溶解が可能で、スターティングブロックが不要。
急速溶解が可能で、目的の高温や高歩留りでの操業が可能。
高周波発生サイリスタにより、電源効率が高く、設備費が安価。
高周波数ほど、溶解速度は速くなるが、溶湯の攪拌力は弱くなる。

非消耗電極型アーク溶解『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉①②③④⑤

真空溶解でゲッターを使用するため不純物量は少ない
所望の成分の合金を溶製可能アーク撹拌による均質性は高いが、水冷銅ハースを用いるため特徴的な凝固組織
大型インゴットの溶製には不向きで、成分探索用に使用するアーク熱源を使用するため、高融点合金の溶製が可能

鋳造品の製造工程『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

一般社団法人 日本鋳造協会

金属の蒸気圧『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

蒸気圧

金属ごとの定数log P  A
 B log T  CT  DT

蒸気圧が10-2になる時の温度 / ℃

3500
3000

温度2500

MoV

2000
Au

1500

Sn
Al1000

Pb

Cu
Ag

Ni

Zr
Ti

FeSiCr
Mn Be

Ca5000W

Cd0K NaZn MgSb

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

融点 / ℃①

融点が高い金属ほど蒸発しにくい：W, Mo, Zr, V, Ti②

溶解雰囲気を減圧すると低融点元素ほど蒸発しやすい：Sn, Pb, Zn, Mg,Sb,Al

金属の粘性『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

溶融液体が流動する時、界面の面積Aに働く力Fは流体速度の勾配dv/dxと次式が成立

F   A dvdx

は液体運動への摩擦に相当

・は温度上昇により低下する・ の高い金属ほど流体移動が難しく、低い金属ほど易しい・ は金属の融点と相関がある

を粘性係数（単位はPa･s）で、流体の種類や温度によって異なる

溶融金属の流動長『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

鋳造では、溶融金属が鋳型の隅々まで十分に行き渡る必要がある。溶融金属が自由に流動して鋳型内に充填する能力を流動長と称する
0.8C
4.3C

鋳込み温度が高いほど流動性は向上

固相量増加→粘性増加、流動性低下

Al合金中のピンホール『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

高品質Al合金鋳造品は、水素が多いと凝固過程において原子状水素が分子状水素となりピンホールを発生するため、水素量を一定値以下にしなければならない。水素は溶湯が水分との反応で侵入したり、溶解材料に付着する水分、油分により発生する。

特許4549424（H22.7.16）
アルミニウム合金溶湯中の水素分析方法

図

Al合金鋳造材中の水素量と超音波エコｰ高さの相関

水素や窒素の鉄中の固溶『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

水素

窒素

純鉄への水素の固溶度は凝固時に大き純鉄への窒素の固溶度は水素より高い。

く減少する。またどの相でも温度の増

固溶度は水素同様、凝固時に減少し、加と共に固溶度は増加するが、相の相は相より固溶度が高く、相が初晶方が相や相より固溶度は高い。

析出する場合はポロシテイとならない。

図

純鉄中の水素（左）と窒素（右）の溶解度の温度依存性

『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』
鋼中溶解度の合金元素依存2016 March
24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

金属中の水素や窒素はそれらの分圧の平方根に比例して増加し（シーベルトの法則）、凝固の際は溶解度が減少するため、多量のガスを発生しポロシテイとなる。

水素との結合力が強い窒素との結合力が強い

溶融鉄合金中の水素（左）と窒素（右）の溶解度

凝固時の体積変化『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

冷却中に約12%収縮

約1%
約4%約7%

図 1873Kから室温までの冷却中の鉄の収縮

砂型（熱拡散が小）→液体収縮は小さく、凝固収縮と固体収縮が大きく、前者は「引け巣」、後者は「縮み代」となる*砂型は凝固時に鋳型壁が外側に移動し鋳型空隙部が大きくなる
金型（熱拡散が大）→鋳型接触部より内部が高温で、両者間の温度差に起因した液体収
縮が大きい

偏析

『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

組成xの合金を温度T1からゆっくり冷却すると、液相線（青線）との交点T2で凝固が始まり、液相と固相で原子の分配により、液相組成はl2→l3→l4、固相組成はs2 →s3 →s4に変化
上は拡散が完全に行われる完全平衡の場合だが、凝固は固相拡散が殆どないので、固相の平均組成は、s2’ →s3 ’ →s4 ’となり、T4では液相が残りT5で凝固完了。
以上から、凝固組織は均質ではなく、結晶中心と周辺温度で組成が異なる。この組成不均一性を偏析と称し、凝固区間の温度範囲が大きい合金ほど顕著

組成

溶質原子は中心部で最も低いS2で、外側に行くほど増加し、最終凝固部のS5が最も高くなる。

凝固の進行『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

鋳物の凝固は一般に鋳型に接した壁面での核生成と、その直角方向への粒成長で進む
純金属では固液が明瞭に分離するが、合金はある温度範囲で凝固が進むため固液共存領域が存在する。

図 純金属（左）と合金（右）の凝固凝固では隅部の影響が大きいために凝固層の厚さDは一様ではない。一端から冷却されるとき、一般に時間 t とDの関係は次式が提案されている

D t
図 鋼の各時間における凝固層の厚さD

1 K

2 t

鋳造組織

『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

溶融金属は鋳型の周壁からの冷却作用によって、壁と直角方向に結晶が成長する
金型

金型

金型

金型

金型

一般鋳造品：純金属

一般鋳造品：合金

金型
小型鋳造品：純金属

金型による小型鋳造品は、左図の様な柱状晶になるが、純金属は一般に中図の様に、金型接触部は微細な粒状晶で、金型から離れるにつれて柱状晶、そして先端部では粗い粒状晶となる。合金の場合は、柱状晶の幅方向の長さは合金の種類によるものの、結晶粒の核生成は濃度分布に依存し、温度勾配が駆動力の柱状晶の発達は抑えられて、微細な粒状晶が発達し、右図のような組織となる『金属の魅力をみなおそう 第6回 溶解・鋳造凝固』2016 March 24 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

御清聴有難うございました24